## Substitusi Abu Ampas Tebu dan Abu Sekam Padi pada Semen terhadap Kuat Tarik Belah Beton Mutu Tinggi di Lingkungan Berbeda
Balqis Pratami Sartono 1 Mochammad Afiffuddin 2 Huzaim 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Sipil,Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email: balqissartono@yahoo.co.id

## Abstract
The raw materials of cement is decreased due to ongoing exploitation. Further research is needed to find the latest alternative sources as a viable cement substitution. Bagasse ash and rice husk ash containts enough silica to be used as cement substitution material. This study would determine the effect substitution of bagasse ash and  rice  husk ash on protected, unprotected, and buried environmental conditions on the splitting tensile strength of high strength concrete. This study uses substitution variations of 0%, 2.5%, 5%, and 7.5% of the volume of cement, taken from a combination of a mixture of 25% bagasse ash and 75% rice husk ash. This study uses K-600 with 0.3 Water-cemen t  ratio.  The results showed the greatest value of splitting tensile strength occurred in high strength concrete happened at the 2.5% both at 7 and 28 days treatment, especially after the specimens were placed in a different environment for 28 days ie 12.07% in a protected environment, 16.06% in an unprotected environment, and 14.74% in the buried environment.
Keywords : Bagasse Ash, Rice Husk Ash, Different Environments, Tensile Strenght, High Strenght Concrete

## Abstrak
Bahan  baku  semen  semakin  tergerus  akibat  eksploitasi  yang  terus  dilakukan,  sehingga  dibutuhkan  penelitian untuk mengetahui bahan substitusi semen yang layak. Abu ampas tebu dan abu sekam padi memiliki kandungan silika yang cukup untuk digunakan sebagai bahan subsitusi semen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi  abu  ampas  tebu  dan  abu  sekam  padi  pada  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi  pada  kondisi  lingkungan terlindung,  tidak  terlindung,  dan  tertimbun  tanah  terhadap  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi.  Penelitian  ini menggunakan variasi substitusi 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5% dari volume semen, diambil dari kombinasi campuran 25% abu ampas tebu dan 75% abu sekam padi, menggunakan K-600 FAS 0,3. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan nilai kuat  tarik  belah  terbesar  terjadi  pada  beton  mutu  tinggi  dengan  persentase  2,5%,  khususnya  setelah  benda  uji diletakkan  di  lingkungan  berbeda  selama  28  hari,  yaitu  12,07%  pada  lingkungan  terlindung,  16,06%  di  lingkungan tidak terlindung, dan 14,74% di lingkungan tertimbun.
Kata kunci : Abu Sekam Padi, Abu Ampas Tebu, Lingkungan Berbeda, Kuat Tarik Belah, Beton Mutu Tinggi

## 1. Pendahuluan
Kebutuhan akan fasilitas infrastruktur yang semakin maju  mengakibatkan  berkembangnya  berbagai  inovasi beton, salah satunya beton mutu tinggi yang memerlukan semen  dalam  jumlah  yang  banyak.  Beton  mutu  tinggi yang  pada  hakikatnya  mencakup  kekuatan,  ketahanan, dan  masa  layan  yang  baik  semakin  banyak  digunakan untuk  pembangunan  konstruksi  di  berbagai  keadaan lingkungan. Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan akan  beton  mutu  tinggi,  kebutuhan  akan  semen  juga meningkat. Peningkatan kebutuhan semen mengakibatkan bahan baku semen semakin tergerus dan berkurang akibat eksploitasi yang terus dilakukan, untuk itu  diperlukan  penelitian  untuk  mencari  tahu  bahan substitusi semen yang layak.
Ampas  tebu  dan  sekam  padi  merupakan  salah  satu sumber  limbah  terbanyak  yang  terdapat  di  Aceh.  Abu ampas  tebu  dan  abu  sekam  padi  mengandung  bahan- bahan  yang  pembentuk pozzolan ,  sehingga  cocok sebagai  bahan  substitusi  semen.  Pemanfaatan  campuran abu ampas tebu dan sekam padi sebagai subsitusi semen untuk pencampuran beton memerlukan analisis kesesuaian,  salah  satunya  dengan  menganalisis  nilai kekuatan  ( strength )  serta  daya  tahan  ( durability ). Durabilitas  (ketahanan)  adalah  sifat  dasar  beton,  yaitu mampu untuk mempertahankan bentuknya dari berbagai
kondisi lingkungan tanpa cacat selama umur pelayanannya. Kondisi lingkungan perawatan tergantung dari beberapa keadaan lingkungan.
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  di  Laboraturium Konstruksi  dan  Bahan  Bangunan  Fakultas  Teknik Universitas  Syiah  Kuala.  Benda  uji  yang  digunakan adalah silinder, dengan jumlah substitusi semen terdapat 4  varian,  yaitu  0%,  2,5%,  5%,  dan  7,5%  dari  volume semen. Penelitian ini menggunakan 25% abu ampas tebu dan  75%  abu  sekam  padi,  karena  abu  sekam  padi mengandung  senyawa  silika  lebih  banyak  dari  abu ampas  tebu,  yang  akan  mengurangi  sensitifitas  beton terhadap  agresi  sulfat,  Dharma[1].  Jumlah  benda  uji untuk  masing-masing  variabel  adalah  3  buah  dengan ukuran 15 cm x 30 cm, diletakkan pada tiga lingkungan berbeda  dengan  total  yang  digunakan  berjumlah  72 buah,  menggunakan  K-600  dengan  faktor  air  semen (FAS)  0,3.  Benda  uji  direndam  selama  28  hari  di  bak perendaman, kemudian diletakkan dilingkungan terlindung,  tidak  terlindung,  dan  tertimbun,  baru kemudian  dilakukan  pengujian  kuat  tarik  belah.  Total waktu  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah    56 hari.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi kombinasi 25% abu ampas tebu dan 75% abu sekam  padi  pada  kondisi  lingkungan  terlindung,  tidak
terlindung, dan tertimbun tanah terhadap kuat tarik belah beton mutu tinggi.
2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Beton Mutu Tinggi
Beton mutu tinggi adalah beton yang memiliki FAS rendah dan memiliki kekuatan tekan 40-80 MPa.

## 2.2 Semen
Semen  adalah  bubuk  halus  sebagai  bahan  pengikat yang  diperoleh  dengan  klinker.  Bubuk  halus  ini  bila dicampur dengan air akan menjadi keras dan digunakan sebagai bahan hidrolis, Hernando[2].
Spesifikasi semen mencakup 5 jenis, ASTM C 150- 07[3], diantaranya:
1. Tipe I, digunakan untuk umum;
2. Tipe  II,  digunakan  untuk  yang  tahan  terhadap sulfat sedang atau panas hidrasi sedang;
3. Tipe  III,  digunakan  untuk  yang  memerlukan kekuatan awal tinggi;
4. Tipe  IV,  digunakan  untuk  yang  memerlukan panas  hidrasi  rendah  dengan  kekuatan  awal rendah;
5. Tipe  V,  digunakan  untuk  yang  tahan  terhadap kadar sulfat tinggi.
Semen  mengandung  20,60%  SiO 2 ,  3,30%  Fe 2 O 3 , 4,40% Al 2 O 3 , dan 62,90% CaO.

## 2.3 Abu Ampas Tebu
Abu  ampas  tebu  adalah  hasil  pembakaran  ampas tebu  dari  proses  pembakaran.  Pembakaran  abu  ampas tebu  akan  menghasilkan  senyawa  silika  (SiO 2 )  sehingga bisa digunakan  untuk bahan pengganti semen, Maulana[4]. Abu ampas tebu mengandung 42,47% SiO 2 , 1,69% Fe 2 O 3 , 1,02% Al 2 O 3 , dan 5,01% CaO.

## 2.4 Abu Sekam Padi
Abu sekam padi adalah limbah yang diperoleh dari hasil  pembakaran  sekam  padi.  Abu  Sekam  padi mengandung  65,70%  SiO 2 ,  0,08%  Fe 2 O 3 ,  0,02%  Al 2 O 3 , dan  1,49%  CaO,  sehingga  cocok  digunakan  sebagai bahan substitusi semen.

## 2.5 Sifat-sifat Fisis Agregat
Pemeriksaan sifat fisis dilakukan untuk menentukan  bahwa  agregat  yang  digunakan  memenuhi syarat  sebagai  bahan  pembentuk  beton.  Pemeriksaan sifat  fisis  menggunakan  metode American  Society  for Testing and Material (ASTM).

## 2.6 Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  beton  dilakukan berdasarkan standar ASTM C 496M-04[5], menggunakan  benda  uji  silinder  beton  yang  diletakkan pada  arah  memanjang  diatas  alat  penguji  kemudian beban  tekan  diberikan  merata  arah  tegak  dari  atas  pada seluruh  panjang  silinder.  Tegangan  tarik  yang  timbul sewaktu benda uji terbelah disebut sebagai split cylinder strength , diperhitungkan sebagai berikut:
𝑓 𝑡 = 2.𝑃 𝜋𝐿.𝐷 …………………………........1)
keterangan :
ft = kuat tarik belah (N/mm 2 ); P = beban pada waktu belah (N);
L = Panjang benda uji silinder (mm); D = diameter benda uji silinder (mm).
2.7 Lingkungan Perawatan Beton
Lingkungan beton  didasarkan  pada kondisi lapangan,  di  mana  beton  terkondisikan  sesuai  dengan tuntutan  struktur  maupun  lingkungannya.  Menurut Rayyana[6],  beberapa  lingkungan  beton  adalah  sebagai berikut:
1. Lingkugan terlindung dengan pendekatan lingkungan  bangunan  seperti  terowongan, subway, dan lain-lain;
2. Lingkungan tidak terlindung dengan
pendektatan lingkungan bangunan seperti gedung,  menara,  struktur  atas  jembatan,  jalan raya, dan lain-lain;
3. Lingkungan perendaman tidak terlindung dengan pendekatan lingkungan seperti bendungan, kolam renang dan lain-lain;
4. Lingkungan  perendaman  air  tawar/perawatan standar ASTM.

## 2.8 Analisa Varian
Menurut Hines dan Montgomery[7], analisis varian dilakukan  untuk  menentukan  kesimpulan  dari  hasil variabel-variabel pengujian. Untuk menganalisa pengaruh  suatu  faktor/variabel  bebas  yang  diteliti terhadap suatu besaran terikat variabel yang dipengaruhinya digunakan analisis varian klasifikasi dua arah  model  efek  tetap  seperti  yang  diperlihatkan  pada Tabel 1 berikut
Tabel 1  Analisis  Varian  Klasifikasi  Dua  Arah Model Tetap
........................................................................... 1)
Sumber[7] Dimana : abn y bn y SS a i i A 2 ... 1 2 − =  = ........................ 3) abn y an y SS b i j B 2 ... 1 2 − =  =
........................ 4)
, 2 ... 1 2 1 B A b j j a i AB SS SS abn y bn y SS − − − =   = = 5)
, 2 ... 1 1 2 1 abn y y SS b j n k ijk a i AB   = = = − = ....................... 6) , B A AB T E SS SS SS SS SS − − − = ......... 7)
Keterangan : a = jumlah variasi faktor a; b = jumlah variasi faktor b; n = jumlah pengulangan benda uji; abn  = jumlah keseluruhan benda uji.

## 3. Metode Penelitian
Metodologi penelitian merupakan penjabaran secara rinci dan sistematis tentang tahapan dalam penelitian.
3.1 Persiapan Material dan Peralatan yang digunakan
Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen  Portland,  agregat  halus,  agregat  kasar,  air, superplasticizer ,  abu  ampas  tebu  dan  abu  sekam  padi dengan  variasi  0%,  2,5%,  5%,  dan  7,5%  dari  volume semen, dengan komposisi pencampuran 25% abu ampas tebu  dan  75%  abu  sekam  padi  untuk  masing-masing variasi.  Semen  yang  digunakan  berasal  dari  PT.  Semen Andalas Indonesia.
Agregat  halus  yang  digunakan  agregat  yang  lolos saringan 2,36 mm (No.8) berasal dari Krueng Aceh dan agregat  kasar  atau  batu  pecah  yang  digunakan  batu pecah yang lolos saringan 9,5 mm yang didatangkan dari pabrik stone crusher PT. Lhoknga Beton.
Abu  ampas  tebu  diambil  dari  proses  pembakaran ampas  tebu  yang  menjadi  bahan  bakar  boiler  di  Kilang Tebu, Blang Mancung, Aceh Tengah.
Abu  sekam  padi  diambil  dari  sisa  proses pembakaran  sekam  padi  di  Kilang  Padi,  Lam  Ateuk, Aceh Besar.
Superplastisticizer ,  bahan  kimia  tambahan  yang digunakan adalah jenis Sika Viscocrete-10 dari PT. Sika Indonesia sebesar 1,5% dari berat semen.
Peralatan  yang  digunakan  antara  lain  adalah  oven, timbangan,  satu  set  saringan,  gelas  kaca  ukur  berbagai ukuran,  sekop,  tongkat  besi,  mesin  pengaduk  beton ( concrete mixer ) berkapasitas 90 liter, kerucut Abraham’s,  palu  karet,  geobak  sorong,  cetakan  silinder diamter 15 cm x 30 cm, dan mesin uji kuat tekan beton ( hydraulic pressure gauge ).

## 3.2 Pemeriksaan Material
Pemeriksaan  terhadap  agregat  kasar  dan  agregat halus  dilakukan  di  Laboraturium  Konstruksi  dan  Bahan Bangunan  Fakultas  Teknik  Universitas  Syiah  Kuala. Pemeriksaan  yang  dilakukan  pada  agregat  kasar  dan halus  adalah  berat  jenis  ( specific  gravity ),  penyerapan ( absorption ),  berat  volume  ( bulk  density ),  dan  analisa saringan ( sieve analysis ).

## 3.3 Pembuatan Benda Uji
Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  pembuatan dan perawatan benda uji adalah sebagai berikut :
1.  Menyiapkan  material  dan  peralatan  benda  uji (beton);
2.  Dilakukan pemeriksaan sifat fisis pada agregat.
3.  Merencanakan  campuran  beton  ( mix  design ). Menimbang  bahan  yang  dibutuhkan  sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perencanaan;
4.  Mengaduk  mortar  beton  mutu  tinggi  ke  dalam mixer dengan  mengisi  material  secara  berturut- turut  yaitu  batu  pecah,  pasir,  semen,  air,  abu ampas  tebu,  dan  abu  sekam  serta  sika Viscocrete-10 , diaduk hingga campuran homogen;
5.  Pengukuran flow test dari beton segar;
6.  Kemudian  mortar  dituang  kedalam  cetakan benda  uji,  dipadatkan  dengan  palu  karet,  lalu diratakan  permukaannya  menggunakan  sendok semen;
7.  Perawatan  dilakukan  ketika  beton  sudah mengeras,  beton  dikeluarkan  dari  cetakan kemudian  direndam  dalam  bak  perendaman selama umur beton selama 28 hari;
8.  Setelah  28  hari  beton  dikeluarkan  dari  bak perendaman kemudian diletakkan di lingkungan terlindung,  tidak  terlindung,  tertimbun,  sesuai dengan kode benda uji.
Teknik  pengumpulan  data  mencakup  pengambilan sampel  tanah,  pengukuran  sifat-sifat  fisis,  pembuatan benda  uji,  pemadatan,  dan  pengujian  CBR  ( California Bearing Ratio ). Penelitian ini dilakukan dengan berbagai variasi  campuran  aspal  emulsi  untuk  mendapatkan gambaran  tentang  stabilisasi  yang  baik  pada  tanah campuran.

## 3.4 Perawatan Benda Uji
Perawatan  benda  uji  dimulai  setelah  benda  uji sudah mengeras. Benda uji tersebut direndam selama 28 hari  di  bak  perendaman.  Setelah  28  hari  perendaman kemudian  benda  uji  diletakkan  di  tiga  lingkungan  yang sudah  direncanakan  yaitu  lingkungan  terlindung, lingkungan  terbuka,  dan  lingkungan  tertimbun.  Benda uji  tertimbun  ditanam  di  dalam  tanah  sedalam ± 1  m. Kondisi ini dilewati benda uji selama 7 hari dan 28 hari.
Variasi  jenis  dan  jumlah  benda  uji  diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Variasi  Jenis  Benda  Uji  Berdasarkan Lingkungan

## 3.5 Pengujian Kuat Tarik Belah
Pengujian  kuat  tarik  belah  dilakukan  dengan  cara meletakkan  benda  uji  silinder  secara  horizontal  dengan
7 28 0% T
111 -T 113
T 121 -T 123 6
2,5% T 211 -T 213
T 221 -T 223 6 5% T 311 -T 313 T 321 -T 323 6 7,5% T 411 -T 413
T 421 -T 423
6 0% TT 111 -TT 113 TT 121 -TT 123 6 2,5% TT 211 -TT 213 TT 221 -TT 223
6 5% TT 311 -TT 313 TT 321 -TT 323 6 7,5% TT 411 -TT 413 TT 421 -TT 423 6 0% TB 111 -TB 113 TB 121 -TB 123 6 2,5% TB 211 -TB 213 TB 221 -TB 223 6 5% TB 311 -TB 313 TB 321 -TB 323 6 7,5% TB 411 -TB 413 TB 421 -TB 423 6 72 Tertimbun (TB) Total Umur (hari) Persentase (%) Jumlah
Kondisi Lingkunga n Tidak Terlindung (TT) Terlindung
(T)
beban  tekan  diberikan  merata  arah  tegak  dari  atas  pada seluruh  panjang  silinder  hingga  kekuatan  terlampaui, benda  uji  terbelah  menjadi  dua  bagian.  Pembacaan beban  maksimum  dilakukan  pada  saat  turunnya  angka pembebanan  dan  diikuti  dengan  terbelahnya  benda  uji. Beban yang menyebabkan benda uji terbelah merupakan data  yang  kemudian  digunakan  untuk  memperoleh  nilai kuat  tarik  belah.  Besarnya  kuat  tarik  belah  beton dihitung berdasarkan Persamaan 1.
Gambar 1 Pengujian Kuat Tarik Belah
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Hasil

## 4.1.1 Hasil Pemeriksaan Sifat Fisis Abu Ampas Tebu dan Abu Sekam Padi
Hasil  sifat  fisis  material  abu  ampas  tebu  dan  abu sekam  padi  yang dilakukan  di  Laboratorium  Konstruksi Bahan  Bangunan  Universitas  Syiah  Kuala  diperlihatkan pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3  Pemeriksaan  Sifat  Fisis  Abu  Ampas  Tebu
dan Abu Sekam Padi No Pemeriksaan Sifat Fisis Hasil Penelitian Abu Ampas Tebu Abu Sekam Padi 1 Berat Volume 1,142 kg/l 0,387 kg/l 2 Berat Jenis (SSD) 1,776 1,483

## 4.1.2 Hasil Pemeriksaan Sifat Fisis Agregat
Jenis  agregat  kasar  yang  digunakan  adalah  jenis Split, dengan ukuran butiran 6-10 mm, dan agregat halus yang  digunakan  jenis  pasir  dengan  ukuran  butiran  0-2 mm.  Hasil  pemeriksaan  agregat  menunjukkan  bahwa berat  volume  split  (6-10  mm)  dan  pasir  (0-2  mm)  lebih besar dari 1,2 kg/l  Mulyono[8]. Pada pemeriksaan berat jenis saturated  surfaced  dry (SSD)  dan oven  dry (OD) didapat nilai berat jenis untuk split yaitu 2,715 dan untuk pasir  yaitu  2,545.  Sedangkan  nilai  absorpsi  hasil penelitian  adalah  0,909  untuk  split  dan  0,593  untuk pasir.  Nilai  pemeriksaan fineness  modulus didapatkan untuk split yaitu 5,843 dan untuk pasir yaitu 2,456. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa  campuran  agregat  berada  di  daerah    tiga berdasarkan  grafik  campuran  maksimum  10  mm (Mulyono).  Hal  ini  membuat  agregat  yang  digunakan sudah  memenuhi  syarat.  Grafik  campuran  agregat  dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2   Grafik Agregat Campuran Maksimum 10
mm 4.1.3 Hasil Perencanaan Proporsi Campuran Beton Rancangan proporsi campuran beton
direncanakan untuk beton mutu tinggi dengan kuat tekan rencana  60  MPa  dan  FAS  0,3.  Hasil  perhitungan campuran  beton  mutu  tinggi  untuk  1  m 3 menggunakan subsitusi  abu  ampas  tebu  dan  abu  sekam  padi  dengan persentasi  0%,  2,5%,  5%,  dan  7,5%  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Tabel 4  Rancangan Campuran Beton per 1 m 3

## 4.1.4 Hasil Kuat Tarik Belah Beton Mutu Tinggi
Pengujian  kuat  tarik  belah  dilakukan  setelah  7 dan  28  hari  pengeksposan  dengan  variasi  substitusi  abu ampas tebu dan abu sekam padi  sebesar 0%, 2,5%, 5%, dan  7,5%.  Benda  uji  direndam  selama  28  hari  di  bak perendaman,  kemudian  diletakkan  di  tiga  lingkungan yang sudah ditentukan yaitu lingkungan terlindung, tidak terlindung, dan tertimbun selama 7 dan 28 hari. Sebelum dilakukan  pengujian  benda  uji  diukur  dan  ditimbang beratnya.  Hasil  pengujian  kuat  tarik  belah  bahan  uji silinder dengan substitusi abu ampas tebu dan abu sekam padi  sebesar  0%,  2,5%,  5%,  dan  7,5%  pada  lingkungan terlindung, tidak terlindung, dan tertimbun selama 7 dan 28 hari disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4
Gambar 3  Grafik  Perbandingan  Kuat  Tarik  Belah pada Lingkungan Berbeda Selama 7 Hari
Material Subsitusi Abu Ampas Tebu dan Abu Sekam Padi (kg) 0% 2,5% 5% 7,5% Air 180 173,220 166,439 159,659 Semen 600 570 540 510 Abu Apas Tebu 0 2,102 4,205 6,307 Abu Sekam Padi 0 5,296 11 15,889 Pasir (0-2 mm) 717,824 730,773 744,738 758,704 Split (6012 mm) 913,595 930,075 947,849 965,623 Sika Viscocrete-10 9 8,66 8,322 7,98
Gambar 4  Grafik  Perbandingan  Kuat  Tarik  Belah
pada  Lingkungan  Berbeda  Selama  28
Hari

## 4.1.5 Analisa Varian
Perhitungan  analisa  varian  bertujuan  untuk mengetahhui pengaruh kondisi lingkungan terhadap kuat tarik  belah  beton  pada  umur  yang  berbeda  dan  variasi yang  berbeda.  Hasil  perhitungan  analisa  varian  dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel 5  Analisa  Varian  Pengaruh  Substitusi  Semen Terhadap  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Mutu Tinggi umur 7 Hari di Lingkungan Berbeda
Tabel 6  Analisa  Varian  Pengaruh  Substitusi  Semen
Terhadap  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Mutu
Tinggi umur 7 Hari di Lingkungan Berbeda
4.2 Pembahasan
4.2.1 Pembahasan  Kuat  Tarik  Belah  Beton  Mutu

## Tinggi  terhadap  Variasi  Substitusi  Abu  Ampas

## Tebu dan Abu Sekam Padi
Adapun  hubungan  kuat  tarik  belah  beton  mutu tinggi menggunakan substitusi 0%, 2,5%, 5%, dan 7,5% abu  ampas  tebu  dan  abu  sekam  padi  di  lingkungan terlindung, tidak terlindung, dan tertimbun selama 7 dan 28  hari  dapat  dilihat  pada  Gambar  5,  Gambar  6,  dan Gambar 7.
Gambar 5 Hubungan Substitusi terhadap Peningkatan  Kuat  Tarik  Belah  pada  Lingkungan Terlindung Gambar 6 Hubungan Substitusi terhadap Peningkatan  Kuat  Tarik  Belah  pada  Lingkungan Tidak Terlindung Gambar 7 Hubungan
Substitusi terhadap Peningkatan  Kuat  Tarik  Belah  pada  Lingkungan Tertimbun
Kenaikan  kuat  tarik  belah  paling  signifikan terjadi pada benda uji yang diletakkan di tiga lingkungan berbeda  selama  7  hari,  dapat  dilihat  pada  Gambar  5, Gambar 6, dan Gambar 7, kenaikan nilai kuat tarik belah benda uji di lingkungan berbeda selama 28 hari rata-rata lebih rendah daripada 7 hari. Hal ini dikarenakan benda uji  sudah  dirawat  sebelumnya  selama  28  hari  di  bak perendaman,  sehingga  beton  sudah  mencapai  kekuatan maksimumnya.  Penurunan  kualitas  beton  diduga  karena pengaruh  sinar  matahari,  cuaca,  juga  kondisi  tanah. Reaksi  silika  yang  merupakan  pozolan  terhadap  beton juga  mempengaruhi  kualitas  beton,  berhubung  jumlah silika  yang  terkandung  pada  beton  akan  berbeda  di  tiap variasi.
Sumber Jumlah Derajat Rata-rata Fo Fo Tabel Varian Kuadrat  Kebebasan Kuadrat Lingkungan 0,49 2 0,49 4,28 1,51 Persentase 201,46 3 67,15 584,09 1,51 Interaksi -191,96 6 -63,99 -556,56 1,51 Error 4,14 24 0,11 Total 14,13 35 Sumber Jumlah Derajat Rata-rata Fo Fo Tabel Varian Kuadrat  Kebebasan Kuadrat Lingkungan 0,41 2 0,41 1,76 1,51 Persentase 204,85 3 68,28 289,59 1,51 Interaksi -200,44 6 -66,81 -283,35 1,51 Error 8,49 24 0,24 Total 13,32 35

## 4.2.2 Pembahasan  perbandingan  kuat  tarik  belah terhadap kondisi lingkungan
Kenaikan  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi terhadap  variasi  lingkungan  terjadi  pada  setiap persentase.  Nilai  selisih  kuat  tarik  belah  beton  terhadap kondisi  lingkungan  yang  berbeda  dapat  dilihat  pada Gambar 8 dan Gambar 9.
Gambar 8 Grafik  kenaikan  kuat  tarik  belah terhadap  beton  tanpa  substitusi  pada lingkungan berbeda selama 7 hari
Gambar 9 Grafik  kenaikan  kuat  tarik  belah terhadap  beton  tanpa  substitusi  pada lingkungan berbeda selama 28 hari
Setelah  benda  uji  diletekkan  di  lingkungan berbeda  selama  7  hari,  terjadi  kenaikan  kuat  tarik  belah paling optimum pada persentase 2,5% yaitu sebesar 1,26 MPa  pada  lingkungan  terlindung,  1,38  MPa  pada lingkungan  tidak  terlindung  dan  1,30  MPa  pada lingkungan  tertimbun.  Sedangkan  pada  28  hari,  terjadi kenaikan  kuat  tarik  belah  paling  optimum  pada persentase  2,5%  yaitu  sebesar  0,78  MPa  pada lingkungan terlindung, 10,01 MPa pada lingkungan tidak terlindung dan 0,91 MPa pada lingkungan tertimbun.

## 4.2.3 Pembahasan  kuat  tarik  belah  beton  mutu tinggi terhadap lingkungan terlindung
Standar  normal  nilai  kuat  tarik  belah  adalah pada lingkungan terlindung, untuk itu didapat hubungan kuat  tarik  belah  ada  lingkungan  tidak  terlindung  dan tetimbun terhadap kuat tarik belah lingkungan terlindung yang dapat dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11.
Gambar 10 Perbandingan Kuat Tarik Belah Lingkungan Tidak Terlindung Terhadap Kuat Tarik Belah Lingkungan Terlindung Gambar 11 Perbandingan Kuat Tarik Belah
Lingkungan  Tertimbun  Terhadap  Kuat Tarik Belah Lingkungan Terlindung
Benda  uji  yang  diletakkan  di  lingkungan terbuka dan tertimbun, cenderung mengalami penurunan nilai kuat tarik belah jika dibandingkan dengan benda uji yang  diletakkan  di  lingkungan  terlindung,  seperti  yang apat  dilihat  pada  Gambar  10  dan  11.  Pada  Gambar  10, diketahui bahwa benda uji di lingkungan tidak terlindung baik  pada  variasi  substitusi  0%,  2,5%,  5%,  dan  7,5% semuanya  mengalami  penurunan  nilai  kuat  tarik  belah. Hal  ini  disebabkan  dengan  adanya  pengaruh  sinar matahari, hujan, dan angin yang mempengaruhi kualitas beton.  Begitu  pula  pada  lingkungan  tertimbun  seperti pada  gamabr  11,  nilai  kuat  tarik  belah  mengalami penurunan  pada  umur  7  dan  28  hari,  di  semua  variasi substitusi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  pengaruh kondisi  tanah  tempat  dilakukannya  penimbunan  benda uji.  Reaksi  silika  yang  merupakan  pozolan  terhadap beton  juga  mempengaruhi  kualitas  beton,  berhubung jumlah silika yang terkandung pada beton akan berbeda di tiap variasi.

## 4.2.4 Pembahasan Analisa Varian
Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 dapat diperoleh hasil:
1. Pada  pengujian  kuat  tarik  belah  pada  lingkungan berbeda  selama  7  hari  nilai  Fo  lingkungan  adalah 4,28  >  Fo  tabel  =  1,51.  Begitu  pula  pada  28  hari dengan nilai Fo lingkungan adalah 1,76 > Fo tabel =  1,51.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi lingkungan  memberikan  pengaruh  terhadap  kuat tarik belah beton.
0.00 0.50 1.00 1.50 T TT TB 1.26 1.38 1.30 0.46 0.44 0.84 0.01 0.34 0.16 S el isi h Ku a t T a ri k B el a h (M Pa ) Kondisi Lingkungan 2,5% 5% 7,5% 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 T TT TB 0.78 1.01 0.91 0.63 0.78 0.60 0.43 0.18 0.49 S el isi h Ku a t T a ri k B el a h (M Pa ) Kondisi Lingkungan 2,5% 5% 7,5% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 0% 2.5% 5% 7.5% Kena ik a n -Pe n u ru n a n Ku a t T a ri k B el a h ( % ) Variasi Substitusi 7 hari 28 Hari -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 0% 2.5% 5% 7.5% Kena ik a n -Pe n u ru n a n Ku a t T a ri k B el
a h ( % ) Variasi Substitusi 7 hari 28 Hari
2. Pada  pengujian  kuat  tarik  belah  pada  lingkungan berbeda  selama  7  hari  nilai  Fo  persentase  adalah 584,09 > Fo tabel = 1,51. Begitu pula pada 28 hari dengan  nilai  Fo  lingkungan  adalah  289,59  >  Fo tabel  =  1,51.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variasi persentase  memberikan  pengaruh  terhadap  kuat tarik belah beton.
3. Pada  pengujian  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi pada  lingkungan  berbeda  selama  7  hari  nilai  Fo interaksi  adalah  -556,56  >  Fo  tabel  =  1,51.  Begitu pula  pada  28  hari  dengan  nilai  Fo  interaksi  adalah -283,35  >  Fo  tabel  =  1,51.  Hal  ini  menunjukkan bahwa interaksi antara penggunaan persentase yang berbeda tidak berpengaruh dengan kondisi lingkungan.
5. Kesimpulan
1. Nilai  kuat  tarik  belah  terbesar  beton  mutu  tinggi dengan  persentase  substitusi  semen  sebesar  2,5%, yaitu pada lingkungan terlindung, tidak terlindung, dan tertimbun selama 7 hari masing-masing sebesar 7,87 MPa, 7,64 MPa, dan 7,52 MPa.
2. Nilai  kuat  tarik  belah  terbesar  beton  mutu  tinggi dengan  persentase  substitusi  semen  sebesar  2,5%, yaitu pada lingkungan terlindung, tidak terlindung, dan  tertimbun  selama  28  hari  masing-masing sebesar 7,11 MPa, 6,80 MPa, dan 6,69 MPa.
3. Terjadi  peningkatan  nilai  kuat  tarik  belah  pada variasi substitusi 2,5% di semua kondisi lingkungan  setelah  benda  uji  di  letakkan  di lingkungan  berbeda  selama  28  hari,  yaitu  pada lingkungan  terlindung  terjadi  peningkatan  sebesar 12,07%  dari  beton  mutu  tinggi  normal,  pada lingkungan  tidak  terlindung  terjadi  peningkatan sebesar 16,06% dari beton mutu tinggi normal, dan pada  lingkungan  tertimbun  terjadi  peningkatan sebesar 14,74% dari beton mutu tinggi normal.
4. Berdasarkan  analisa  data  diketahui  bahwa  variasi varian substitusi berpengaruh pada kuat tarik belah beton mutu tinggi dengan dicapainya hasil Fo > Fo tabel,  begitu  juga  pada  kondisi  lingkungan  yang juga mencapai hasil Fo > Fo tabel.

## 6. Saran
1. Diharapkan dapat menemukan bahan substitusi lain yang dapat meningkatkan mutu beton.
2. Diharapkan  penelitian  selanjutnya  dilakukan  pada beton mutu yang berbeda.
3. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat menggunakan  umur  pada  kondisi  lingkungan  yang berbeda  atau  variasi  substitusi  yang  berbeda  untuk menambah informasi mengenai mengenai penelitian  kuat  tarik  belah  beton  mutu  tinggi dengan  substitusi  abu  ampas  tebu  dan  abu  sekam padi.

## 7. Daftar Pustaka
[1]  Dharma  P.,  2006, Penambahan  Abu  Sekam  Padi pada  Beton  dalam  Mengantisipasi  Kerusakan Akibat  Magnesium  Sulfat  pada  Air  Laut ,  Jurnal Ilmiah  Teknik  Sipil,  Vol.10,  No.2,  Universitas Udayana, Danpasar.
[2]  Hernando F., 2009, Perencanaan Campuran Beton Mutu  Tinggi  dengan  Penambahan  Superplasticizer dan  Pengaruh  Penggantian  Sebagian  Semen dengan  Fly  Ash ,  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.
[3]  ASTM  ( American  Society  For  Testing  and Material ), C.  150-07,  Standard  Specification  For
Portland Cement , International Standards- Worldwide.
[4]  Maulana  M.,  2017, Pengaruh  Penggunaan  Abu Ampas  Tebu  dan  Abu  Sekam  Padi  Sebagai Substitusi Semen Terhadap Kuat Tarik Belah Beton Mutu  Tinggi, Universitas  Syiah  Kuala,  Banda Aceh.
[5]   ASTM  ( American  Society  For  Testing  and Material ), C.  496M-04,  Standard  Test  Method  for Splitting  Tensile  Strength  of  Cylindrial  Concrete Specimens , International Standards-Worldwide.
[6]  Rayyana N., 2017, Pengaruh Penggunaan Campuran  Abu  Ampas  Tebu  dan  Abu  Sekam  Padi Sebagai  Substitusi  Semen  Terhadap  Kuat  Tekan Beton  Mutu  Tinggi  Pada  Lingkungan  yang Berbeda , Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
[7]  Hines  W.  W.,  Montgomery  D.  C.,  1990, Probabilitas  Statistik  dalam  Ilmu  Rekayasa  dan Manajemen, Edisi  Kedua,  Terjemahan  Rudiansyah dan A. H. Manarung, UI Press, Jakarta.
[8]  Mulyono N., 2004, Teknologi Beton , Penerbit Andi, Yogyakarta.